ET d'histoire naturelle DE GENEVE 511 



Déjà à la tenipératiu'e ordinaire il y a perte d'eau, faible, mais 

 aisément appréciable. 



A 100° elle devient déjà notable, que ce soit chez les micas 

 blancs ou noirs, à 120° elle est active, à 240° elle est très vive. 



A 360-i00° elle est tumultueuse. Pour se dessécher les larg-es 

 lames de Yj à 7* d^ millimètre d'épaisseur et de plusieurs centi- 

 mètres carrés (25) de superficie, demandent iO à 12 jours à une 

 température de 510-540° ^ 



En examinant de larges lames séchées à 510° pendant 10 jours, 

 ou bien, rapidement chauffées à 850°, afin d'obtenir une déshy- 

 dratation certaine et totale, on observe que le minéral est devenu 

 cassant et a quelque peu perdu cette élasticité particulière bien 

 connue des minéralog'istes. Il est devenu opaque ; mais cette opa- 

 cité n'est due qu'aux bulles de vapeur et d'air interposées entre les 

 lamelles. Si par certains artifices de manipulation, l'on expulse 

 les bulles, la lame reprend sa transparence et l'on peut constater 

 que les propriétés optiques du minéral sont i-estées sans chan£;'e- 

 ment. L'ang-le 2 V, la biréfring-ence, la position et l'inclinaison de 

 la bissectrice sont restés les mêmes. 



Les quelques variations extrêmement faibles observées semblent 

 plutôt dues au fait que, pendant la manipulation, les lames ont 

 été un peu pliées ". Rarement il v a contraction, assez faible du 

 reste, de l'ang-le 2 V. 



La déshydratation rapide à / ^ 850° rend la lamelle friable. En 

 opérant la déshydratation extrêmement lentement (en plusieurs 

 jours), l'on remarque que la perle d'eau a pour conséquence de 

 donner aux feuilles de clivag-e du mica une souplesse particulière, 

 qui leur permet de garder la forme qu'on leur donne mécanique- 

 ment : on peut rouler en tube une lamelle, elle reste ainsi ; puis 

 étaler à nouveau ce tube, et constater que les propriétés optiques 

 sont inaltérées. Il y a donc bien, par perte d'eau, une certaine 

 modification du minéral, mais insuffisante pour altérer son «élas- 

 ticité optique». Seule l'élasticité de flexion mécanique est perdue. 



Il faut donc admettre que l'eau des micas y est contenue, selon 

 toute vraisemblance, à l'état de solution solide, et que ces miné- 

 raux se comportent comme l'anacime étudiée par G. Friedel. les 

 zéolites étudiés par Tammann, et certaines amphiboles étudiées 

 par Allen et Clément. 



' Les courbes, donnant la perte d'eau en fonction de la température, 

 seront publiées ultérieurement. 



- De Senarmont avait déjà annoncé que des changements de tempé- 

 rature ne modifiaient pas l'écartement 2 V ; mais son mode opératoire 

 ne permettait ni des écarts de température bien grands, ni la déshydra- 

 tation des lames. 



